152 MEMORIAS CIENTIFICAS r LITERARIAS. 
de ’Ayacuclio, en el Peru, forman vetas que en el interior son ricas 
en plata.” 
COBRE. 
Metal aladrillado (ziegelers). — Son infinitas las variedades de 
minerales de cobre que Jos mineros Hainan color ados; todas son 
mezclas de suboxido de cobre Cu' 2 0 con sesquioxido de bierro 
hidratado, a veces anliidro. Entre estas variedades aparecen al- 
gunas que por su estructura cristalina i su lustre podrian consi- 
derarse como combinaciones. 
De esta naturaleza es un gran trozo de mineral que don Ansel- 
mo Herreros me trajo de las minas del Carrizal, del Huasco. Es 
de color en partes rojo de cocliinilla mui oscuro, semejante al de 
suboxido de cobre nativo puro, en partes por reflejo, negro rojizo; 
estructura bojosa gruesa imperfecta, irregular, algunas hojas an- 
chas no mui planas, resplandecientes, lustre de vidrio que en par- 
tes tira a resinoso; la fractura trasversal grauuda; raspadura 
parda clara; al soplete, en partes da reaccion de cloro, en partes 
nada: soluble en el acido clorhidrico concentrado; el nltrico debil 
i sin ausilio de calor disuelve el cobre, dejando un residuo rojo de 
oxido de bierro; calentando el matraz, se desprenden vapores ni- 
trosos. 
Dos analisis beclios del mineral mas bojoso, pero tornado de dis- 
tintas partes de la muestra, dieron resultados mui diversos, i en 
jeneral se nota que, mientras mas subida es la proporcion de oxi- 
do de bierro, mayor tambien es la del agua. 
1 2 
Suboxido de cobre.-- Cu 2 0 39.75 64.74 
Sesquioxido de bierro F 2 0 3 36.80 __ 26.05 
Agua HO .. 17.10 5.90 
Silice _- 3.50 __ 2.95 
Cal — 1.45 — 0.20 
98.60 100.44 
La proporcion de cloro no pasa de una miiesima : 0.01. 
La superficie del trozo que no ba sido fracturada es concreeeio- 
nada, tuberculosa, cubierta de malaquita. 
Cobre resinita antimonial (antimonito de cobre) Partzit, &te* 
